( 228 ) 



(5). Fer oxydul en masse granulaire et rugueuse, d'un gris d'acier; il est lgre- 

 ment dcompos dans certaines parties , et il est accompagn d'un peu d'oxyde de 

 manganse ( de la Neboudjah, prs Bone , Algrie) i5 75o 



(6). Fer oxydul titane Fe (Pe, Ti) en petits grains cristallins rouls; il con- 

 tient peu de titane 4^ ^o5 



{']). Fer oxydul titane Fe ( t^e, Ti ) en petits grains rouls noirs et brillants; 

 il forme, avec un peu de quartz, un sable sans cohsion (de Pouzzoles, prs de 

 Naples) 20076 



(8) . Fer oxydid titane (menacanite ) en petits grains noirs rouls ( du Cornwall , 

 Angleterre) i4 4^3 



(9). Fer oxydul titane (*) en fragments lamelleux rsinoides, d'un noir de jayet 

 clatant , dans une roche basaltique laquelle il donne la structure brchiforme 

 (du Kaisei-sthul , Brisgaw). '44'9 



(10) Fer oxydul titane en petits grains noirs rouls , qui sont mls d'un peu 

 d'augite; il provient de la dcomposition de la dolerite (du Kaisersthul, Brisgaw). . 12 897 



(11). Franhlinite en cristaux octadriques gris-noirtres et clatants (des tats- 

 Unis) o33 



{^\'i). Fer chrom (Y c, Mg, Gr) en fragments cristallins , noirs, clat un peu 

 rsineux , et spars par des filets rticuls d'une gangue quarueuse blanchtre ( de 

 Baltimore, tats-Unis) i36 



(i3). Fer chrom massif, prsentant des lamelles noirtres et clatantes ayant 

 plusieurs millimtres de largeur (de Miask , Sibrie ) 65 



[i^. Spinelle {\ionA%\.t) (Mg, Fe) Al, noir, trs-fonc, en cristaux octadri- 

 ques parfaitement nets, qui sont groups l'un sur l'autre (de Monzoni, dans la 

 valle de la Fassa , Tyrol) 7^ 



D'aprs ce tableau, oa voit que le pouvoir magntique des oxydes cris- 

 tallisant en octadre rgulier t ayant pour formule rK, varie dans des 

 limites trs-tendues, car \e fer oxydul {i) a un pouvoir magntique qui 

 est environ i 000 fois plus grand que celui ^n fer chrom (i3) : ces diff- 

 rences s'expliquent par la diffrence de composition; mais il est remar- 

 quer, cependant, que le pouvoir magntique varie encore beaucoup dans les 

 substances dont la composition chimique est la mme. Ainsi, le pouvoir du 

 fer oxjdul {5) de la Neboudjah n'est que 0,26 de celui de Corte (i); les 

 fers oxydiils (i) et (2), qui ont le pouvoir le plus grand, sont d'ailleurs en 

 petits cristaux, tandis que (3), (4) et (5) sont en masse et ont seulement la 

 structure cristalline; par consquent, le pouvoir magntique est d'autant 

 plus grand que la structure cristalline est plus nette et mieux dveloppe. 

 Dans les fers oxyduls qui ont t essays, il a vari de 65ooo i5ooo. 



(*) De Leonhardt. 



